\ 13 



axe de double réfraction ( dichroïte ) , d'une couleur vert- 

 d'oignon et jaune-fauve tirant sur l'hyacinthe. Ces deux tein- 

 tes s'observent parallèlement et perpendiculairement aux axes 

 du cristal rhomboédrique -, l'axe principal présente la seconde 

 teinte, jaune-byacintlie-foncé. 



Eclat vitreux, se rapprochant de l'éclat huileux. 



On trouve peu de cristaux réguliers -, ils prennent souvent 

 la forme de prismes hexagones quelquefois triangulaires of- 

 frant , au sommet, des plans à chaque angle. Par suite de 

 l'intensité du procédé cristallographique , la plupart des an- 

 gles sont oblitérés, et il n'y a guère que ceux de la forme 

 fondamentale qui soient unis et égaux. 



Le grouppement dans la direction de Taxe principal es£ 

 évidente. { oo c: a : oo 6 ). 



La cassure est inégale, finement conchoïdale. 



La dureté =6,7 



La poudre est vert-olive pâle. 



La pesanteur spécifique = 3,066. 



Ainsi que beaucoup de substances minérales, rl s'électrise 

 par la chaleur, et manifeste l'électricité aux extrémités de 

 Taxe principal et de l'axe transversal du cristal. 



Propriétés chimiques. Chauffé au rouge, il ne manifeste 

 point la présence de l'eau-, il est infusible, même à un feu 

 prolongé, mais il se gonfle et tombe en morceaux grisâtres. 

 Avec le bore, la soude carbonatée et les phosphates, il fond 

 en prenant une couleur vert-olive, vitreuse, laquelle disparait 

 avec le refroidissement, et le globule devient d'une trans- 

 parence incolore. Il ne s'entoure point d'une flamme verte, 

 quoiqu'il ait été attaqué par l'acide borique, d'après la mé- 

 thode de Turner et de Butzenheimer. 



Réduit en poudre fine, il se dissout en partie, à l'aide de 

 la chaleur , dans l'acide hydrochlorique -, mais lorsqu'il a été 

 préalablement chauffé au rouge, il s'y dissout entièrement» 

 Jim. N' h 8 



